Zinnohcrhereitung mittelst Sclnvefelkaliums. 173 



beim Reiben oder untei* dem Hammer, bildete aber unter 

 den letzteren Bedingungen dennoch Quecksilberjodid. 



Es ist wohl nicht zu bezweifeln, dass unter den be- 

 schriebenen Umständen diejenige Substanz erzeugt wird, 

 die man gemeinhin als Jodstickstoii bezeichnet, ohne in- 

 dess über ihre Formel sich vollständig geeinigt zu haben. 

 Da die Ansicht von Bineau über die Zusammensetzung 

 dieses Körpers die verbreitetste ist, so wäre der hierbei 

 statt lindende Process zu formuliren durch 



HgCl, HgH2N + 4J = Hg Gl -f Hg J + JH -f HJ2N. 

 {Wittst. Vierteljahrsschr. Bd. 11. Heft 1.) B. 



ZiiinoberbereituRg mittelst Seliwcfelkaliuius. 



]\1. Firmenich in Cöln giebt der folgenden Methode 

 vor allen andern den Vorzug. Dieselbe bedingt die Dar- 

 stellung eines möglichst reinen Schwefelkaliums^ welches 

 auf folgende Art erhalten wird: 20 Theile gepulvertes 

 schwefelsaures Kali und 6 Theile Kohlenpulver werden 

 gemischt und im bedeckten hessischen Schmelztiegel ge- 

 schmolzen, bis die Masse ruhig fliesst. Nach dem Er- 

 kalten übergiesst man das Einfach -Schwefelkalium in 

 dem Verhältniss von 2:7 mit Wasser, lost dasselbe durch 

 Kochen und filtrirt. Die erkaltete Lauge wird von dem 

 sich etwa ausg<^.schiedenen unzersetzten schwefelsauren 

 Kali getrennt, zum Kochen erhitzt und mit Schwefel 

 gesattigt. Zur Fabrikation des Zinnobers füllt man 

 nun Flaschen mit je 10 Pfd. Quecksilber, 2 Pfd. Schwefel 

 und 4'/2 Pfd. Schwel'elkaliumlauge und bringt solche, 

 vorher erwärmt, in eine eigens dazu vorgerichtete Schau- 

 kel. Nach 1 '/2 bis 2 stündigem Schaukeln erwärmen sich 

 die Flaschen und es tritt nun eine Verbindung des Queck- 

 silbers mit dem Schwefel ein. Nach 3I/2 Stunde ist das 

 Quecksilber vollständig gebunden, die Masse hat eine 

 dunkelbraune Farbe angenonnnen und erkaltet nach und 

 nach. Man bringt nun die Flaschen in ein Zimmer, wo 

 sie bis auf 35 — 40*> R. erwärmt werden, wobei sich die 

 Mischung innerhalb 2 — 3 Tagen roth färbt. Der nun fer- 

 tige Zinnober wird mit Wasser ausgewaschen und der 

 überschüssige Schwefel durch Uebergicssen mit Aetz- 

 natronlauge entf(;rnt. Nach abermaligem vollständigen 

 Auswaschen wird der Zinnober auf einem Filter gesam- 

 melt und in der Wärme getrocknet. {Polt/t. (Jentrhl. 1861. 

 -\ 1020-1028.) E. 



